I tempi di fermata eutettica sono 'riportati sull'orizzontale eutettica: 

 le concentrazioni dei cristalli misti saturi D ed E si stabiliscono così essere 

 rispettivamente dell' 87 % e del 9 % di metafosfato. 



Come si vede adunque, contrariamente alle nostre aspettative, il dia- 

 gramma non rivela l'esistenza di composti fra KP0 3 e K 4 P 2 0 7 : il trifosfato 

 corrisponderebbe a una concentrazione del 26,33 °/ 0 , e il tetrafosfato del 

 41,68 °/ 0 di KP0 3 . A queste concentrazioni, come alle altre, nulla di no- 

 tevole comparisce che possa far qui sospettare la formazione di composti. 



Siccome polifosfati di potassio finora non sono stati ottenuti, ma sono 

 invece sali di sodio quelli preparati dai diversi autori, abbiamo voluto stu- 

 diare anche il diagramma di stato di NaP0 3 — Na 4 P 2 0, . 



Qui però si presenta un incoveniente. Il metafosfato di sodio, quella 

 varietà che si ottiene scaldando tutte le altre fino a fusione, è una massa 

 vetrosa. Perciò tutti i miscugli che contengono una quantità notevole di me- 

 tafosfato hanno pure essi l'aspetto di masse vetrose, e non possono prendersi 

 in considerazione, perchè presentano fermate irregolari a temperature che 

 variano in un intervallo di cento e più gradi. Per queste ragioni riportiamo 

 qui solo i dati che si riferiscono alla separazione primaria di pirofosfato dai 

 miscugli fusi. 



NaP0 3 % in peso 



Na4P 2 07 0 /o i" peso 



Temperatura 

 dell'inizio della 

 cristallizzazione 



Temperatura 

 eutettica 



Tempo di fermata 

 eutettica 

 in secondi 



44 



56 





595° 



HO" 



50 



50 





612 



150 



56 



44 



682° 



612 



130 



64 



31 



768 



612 



105 



70 



30 



839 







80 



20 



921 







90 



10 



962 







100 



0 



988 







Con questi dati si costituisce il diagramma seguente (fig. 2). 



Il dispositivo sperimentale adoperato per i sali di sodio era lo stesso che 

 per i sali di potassio: l'unica differenza era che tenevamo la pinza termo- 

 elettrica immersa direttamente nel miscuglio fuso non difesa dal tubo ester- 

 no di porcellana. 



Come si vede, il diagramma di NaP0 3 — Na 4 P 2 0 7 è perfettamente simile 

 a quello dei corrispondenti sali di potassio, nel senso che neppure qui si 

 rivela la formazione di composti. 



